## PENELITIAN UJI KUAT TEKAN BETON DENGAN MEMANFAATKAN LIMBAH AMPAS TEBU DAN ZAT ADDITIF SIKACIM BONDING ADHESIVE
Agil Dwi Krisna *¹, Sigit Winarto ², Ahmad Ridwan ³.
1,2,3 Fakultas Teknik, Universitas Kadiri. e-mail: * 1 agilkrisna17@gmail.com , ² sigit.winarto@unik-kediri.ac.id , ³ ahmad_ridwan @unik-kediri.ac.id.

## Abstract
Concrete  has  the disadvantage  of  having  a  low  tensile  strength and  convincing  brittle  beams  with  steel inscriptions to anticipate. In this study, the concrete mixture was given additional bagasse and additives of cycacim bonding. This addition was carried out to study and study the effect of bagasse on the compressive strength of normal k300 concrete by replacing bagasse by 0%, 5%, 10% and 15% in compressive loads. Compressive strength specimens in the form of cubes with a size of 15 cm x 15 cm x 15 cm. Testing is done after 28 days. Concrete with increased bagasse of 5% is better able to produce high compressive strength values than others. The addition of bagasse resulted in an average compressive strength of 5%, 229.64 kg / cm2, 10%, 190.35 kg / cm2, 15%, 160.87 kg / cm2.
Keywords  :  Compressive Strength, Bagasse, Additive, Concrete.

## Abstrak
Beton mempunyai kelemahan yaitu mempunyai kuat tarik yang rendah dan bersifat getas sehingga beton diberi tulangan baja untuk mengantisipasinya. Pada penelitian ini, campuran beton diberi bahan tambahan ampas tebu dan zat additif sikacim bonding adhesive. Penambahan ini dilakukan untuk mempelajari dan mengetahui pengaruh ampas tebu terhadap kuat tekan pada beton mutu normal k300 dengan penambahan ampas tebu sebesar 0%, 5%, 10% dan 15% pada beban tekan. Benda uji kuat tekan berbentuk kubus dengan ukuran 15 cm x 15 cm x 15 cm. Pengujian dilakukan setelah 28 hari. Beton dengan penambahan ampas tebu 5% lebih mampu menghasilkan nilai kuat tekan tinggi dari pada yang lainya. Penambahan ampas tebu menghasilakan kuat tekan rata-rata yaitu 5%,229,64 kg/cm2, 10%,190,35 kg/cm2, 15%,160,87kg/cm2.
Kata Kunci  :  Kuat Tekan, Ampas Tebu, Zat Additif, Beton

## 1.  PENDAHULUAN
Beton merupakan campuran yang berisi pasir, krikil / batu pecah serta semen dan air yang sering  di  gunakan  dalam  berbagai  macam  bangunan  konstruksi, beton  berperan  penting  dalam pembangunan gedung maupun jembatan, [1][2]. Beton sendiri memiliki berbagai kelebihan, salah satunya adalah beton mampu memikul beban tekan yang berat dibanding dengan bahan lainnya. Sifat  yang  penting  dari  suatu  agregat  (batu-batuan,  kerikil,  pasir  dan  lain-lain)  ialah  kekuatan hancur dan daya ketahanan terhadap beban tekan. Berdasarkan kuat tekannya, mutu beton dibagi menjadi 3 jenis, yaitu beton mutu rendah , beton mutu sedang dan beton mutu tinggi dimana beton merupakan pilihan yang paling tepat untuk membuat bangunan bertingkat tinggi . Penelitian yang dilakukan dengan melakukan percobaan pembuatan beton di tambah ampas tebu dengan kadar 5%,10%,15% dan zat additif sikacim bonding adhesive, [3][4][5]. Pemanfaatan limbah itu sendiri bertujuan untuk mengetahui kualitas beton apakah memenuhi ketentuan syarat yang di berikan SNI, [6][7][8]. Limbah ampas tebu merupakan salah satu limbah yang dihasilkan oleh pabrik gula. Oleh karena itu, pada penelitian ini kami akan mencoba mengaplikasikan limbah air tetes tersebut sebagai bahan alternatif yang diharapkan dapat menghasilkan beton dengan mutu tinggi.

## 2. METODE PENELITIAN

## 2.1 Tinjauan Umum
Beton dapat  di  buat  dengan  cara mencampurkan semen,  air,  agregat  halus  (dan kadang- kadang bahan tambahan, yang sangat bervariasi mulai dari bahan kimia tambahan, serat, sampai bahan  non-kimia)  pada  perbandingan  tertentu,  [9][10][11].  Adukan  beton,  air  dan  semen membentuk  pasta  yang  disebut  dengan  pasta  semen.  Pasta  semen  ini  selain  mengisi  pori-pori diantara butiran - butiran agregat halus juga bersifat sebagai perekat atau pengikat dalam proses pengerasan  pembuatan  beton,  sehingga  butiran-butiran  agregat  saling  terekat  dengan  kuat  dan terbentuklah suatu massa yang padat, [12][13][14].

## 2.2 Metode
Metode  penelitian  yang  digunakan  menggunakan  metode  eksperimental  laboratorium  di Laboratorium  Fakultas  Teknik  Universitas  Kadiri  dengan  membuat  beton  mutu  normal  dan menambahkan ampas tebu sebanyak 5 %, 10 % dan 15 % dan zat additif sikacim bonding adhesive dari  volume  adukan  beton  yang  di  buat,  [15][16].  Dalam  perencanaan  awal,  mutu  beton  yang digunakan  yaitu  29,05  MPa.  Benda  uji  berbentuk  balok  ukuran  15x15x15  cm.  Pengujian  kuat tekan dilakukan setelah benda uji berumur 7 hari,14 hari,28 hari.
3.  HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Berat Volume
Pengujian berat volume pada benda uji ini dilakukan saat usia sample tersebut mencapai 7,14 dan 28 hari, [17][18][19]. Adapun hasil pengujiannya terlihat pada tabel berikut.
Tabel 1. Berat Volume Satuan Beton Penambahan Ampas Tebu.
No. Jenis Bahan Berat (kg) Berat Volume(Kg/m3) 1 Normal 8,44 2,250,667 2 Ampas Tebu 5% 6,11 1,629,333 3 Ampas Tebu 10% 5,23 1,394,667 4 Ampas Tebu 15% 4,37 1,165,333

## Sumber : Analisa Pengamatan
Dari  tabel  di  atas  dapat    dilihat  bahwa  penurunan  berat  volume  pada  benda  uji  dengan prosentase  15%  menjadi  sangat  rendah  dari  beton  normal.  Dapat  di  lihat  dari  gambar  grafik berikut ini :

## Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 1. Berat Volume Satuan Beton Penambahan Ampas Tebu.

## 3.2 Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Pengujian kuat tekan menggunakan alat CTM, Benda uji yang digunakan berbentuk kubus dengan  dimensi  15  x  15  x 15  cm  dengan  umur  7 hari,  14  hari  dan  28  hari.  Tes  kuat  tekan  ini berdasarkan  SNI  03-1974-1996,  [20][21][22].  Setelah  dilakukan  pengujian  semua  benda  uji, untuk menghitung kuat tekan beton dengan rumus dibawah ini.
Fc = P 𝐴
Dimana : fc = Kuat tekan beton (kg/cm 2 )
P = Beban maksimum (kg)
A = Luas permukaan benda uji (cm 2 )
Fc = 84400 225 = 30 Mpa

## 3.3 Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari
Setelah  melakukan  perhitungan  kuat  tekan  umur  7  hari,  perhitungan  disajikan  dalam tabel 2.
Tabel 2. Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari No Varian isi Campuran Hari Ke Berat (gr) Luas Permukaan (cm²) Beban (Kg) Kekuatan Tekan 7 Hari (MPa) Kuat Tekan Rata - Rata(MPa) 1 0% 7 6467 225 50012 18.44 19.22 6488 225 53643 19.78 6376 225 52738 19.45 2 5% 7 4360 225 43548 16.06 15.95 4237 225 41453 15.29 4211 225 44762 16.51 3 10% 7 3439 225 28695 10.58 10.5 3125 225 28897 10.65 3672 225 27916 10.29 4 15% 7 2532 225 13720 5.06 5.41 2620 225 14454 5.33 2319 225 15901 5.86

## Sumber : Analisa Pengamatan
Dengan hasil dari tabel diatas ternyata untuk campuran beton dengan adanya penambahan ampas tebu dengan kadar 5%, 10%,15% mengalami perbedaan dan penurunan kuat tekan beton terhadap beton normal.
Hasil kuat tekan pada tabel rekapitulasi di atas disajikan dalam bentuk gambar grafik pada masing-masing  hasil  kuat  tekan  berdasarkan  kadar  ampas  tebu  seperti  grafik  pada  gambar dibawah ini.
Gambar 2. Grafik Uji Kuat Tekan Beton Sampel 1 Umur 7 Hari
Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 3. Grafik Uji Kuat Tekan Beton Sampel 2 Umur 7 Hari
Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 4. Grafik Uji Kuat Tekan Beton Sampel 3 Umur 7 Hari
Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 5. Grafik Uji Kuat Tekan Beton Sampel 4 Umur 7 Hari
Berdasarkan hasil masing-masing sampel diatas, dapat diketahui perbandingan kekuatan beton  menurut  kadar  ampas  tebu  5%,10%,15%  yang  digunakan  dan  disajikan  dalam  gambar grafik 6.
Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 6. Grafik Uji Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari
Berdasakan  data  diatas,  kita  bisa  mengetahui  perbandingan  kuat  tekan  beton  dengan kandungan ampas tebu dalam 7 hari. Kuat tekan yang tertinggi yaitu pada sampel 2 benda uji no 3 kandungan ampas tebu 5 %. Dari hasil kuat tekan yang diperoleh dari pengujian semua benda uji, kemudian dapat diketahui penambahan ampas tebu yang paling optimum dengan cara menarik garis tegak lurus terhadap kuat tekan beton yang direncanakan yaitu sebesar 16.51 MPa.
Dari  hasil  pengujian  kuat  tekan  yang  diperoleh  benda  uji,  kemudian  dapat  diketahui penambahan ampas tebu dengan kadar 5%,10,15% yang paling optimum dengan cara menarik garis tegak lurus terhadap kuat tekan yang direncanakan yaitu sebesar 16,51 MPa.

## Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 7. Titik Optimum Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari
Berdasarkan grafik diatas, untuk penambahan ampas tebu yang paling rendah yaitu 5% dapat mencapai kuat tekan sebesar 15.95 MPa. Semakin banyak penambahan ampas tebu pada adonan beton semakin rendah juga nilai kuat tekan yang dihasilakan berdasarkan grafik diatas.

## 3.4 Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari
Setelah melakukan perhitungan kuat tekan beton umur 14 hari, perhitungan disajikan dalam tabel 3.
Tabel 3. Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari
No Varian isi Campuran Hari Ke Berat (gr) Luas Permukaan (cm²) Beban (Kg) Kekuatan Tekan 14 Hari (MPa) Kuat Tekan Rata - Rata(MPa) 1 0% 14 7946 225 63506 23.42 23.38 7958 225 61500 22.68 7975 225 65210 24.05 2 5% 14 5161 225 53341 19.67 19.42 5215 225 52863 19.5 5198 225 51750 19.09 3 10% 14 4250 225 37210 13.72 13.15 4265 225 36597 13.5 4154 225 33156 12.32 4 15% 14 3470 225 23092 8.51 9.02 3620 225 24760 9.13 3318 225 25571 9.43

## Sumber : Analisa Pengamatan
Dengan hasil dari tabel diatas ternyata untuk campuran beton dengan adanya penambahan ampas  tebu  mengalami  perbedaan  kuat  tekan  beton  terhadap  campuran  beton  normal  yang  di rencanakan.
Hasil kuat tekan pada tabel rekapitulasi di atas disajikan dalam bentuk gambar grafik pada masing-masing  hasil  kuat  tekan  berdasarkan  kadar  ampas  tebu.  Seperti  grafik  pada  gambar dibawah ini.
Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 8. Grafik Uji Kuat Tekan Beton Sampel 1 Umur 14 Hari
Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 9. Grafik Uji Kuat Tekan Beton Sampel 2 Umur 14 Hari
Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 10. Grafik Uji Kuat Tekan Beton Sampel 3 Umur 14 Hari

## Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 11. Grafik Uji Kuat Tekan Beton Sampel 4 Umur 14 Hari Berdasarkan  hasil  masing-masing  sampel  diatas,  maka  dapat  diketahui  perbandingan kekuatan  beton  menurut  kadar  ampas  tebu  5%,10%,15%  yang  digunakan  dan disajikan  dalam grafik di bawah ini :

## Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 12. Grafik Uji Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari
Berdasakan data diatas, kita bisa mengetahui perbandingan kuat tekan beton sesuai dengan kandungan ampas tebu dalam 14 hari. Kuat tekan yang tertinggi yaitu pada sampel 2 benda uji no 1 kandungan ampas tebu 5 %.
Dari  hasil  kuat  tekan  yang  diperoleh  dari  pengujian  semua  benda  uji,  kemudian  dapat diketahui penambahan ampas tebu yang paling optimum dengan cara menarik garis tegak lurus terhadap kuat tekan yang direncanakan yaitu sebesar 19.67 MPa.
Dari  hasil  kuat  tekan  yang  diperoleh  dari  pengujian  semua  benda  uji,  kemudian  dapat diketahui penambahan ampas tebu dengan kadar 5%,10,15% yang paling optimum dengan cara menarik garis tegak lurus terhadap kuat tekan yang direncanakan yaitu sebesar 19.67 MPa.
Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 13. Titik Optimum Kuat Tekan Beton Umur 14 Hari
Berdasarkan  grafik  diatas,  untuk  penambahan  ampas  tebu  yang  paling  rendah  yaitu  5% dapat mencapai kuat tekan sebesar 19.42 MPa. Semakin banyak penambahan ampas tebu pada adonan beton semakin rendah juga nilai kuat tekan yang dihasilkan berdasarkan gambar grafik diatas.

## 3.5 Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
Setelah melakukan perhitungan kuat tekan beton umur 28 hari, perhitungan disajikan dalam tabel 4 di bawah ini:
Tabel 4. Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
No Varian isi Campuran Hari Ke Berat (gr) Luas Permukaan (cm²) Beban (Kg) Kekuatan Tekan 28 Hari (MPa) Kuat Tekan Rata – Rata (MPa) 1 0% 28 8440 225 74500 27.47 27.03 8440 225 73340 27.05 8375 225 72100 26.59 2 5% 28 6110 225 63548 23.43 22.76 6225 225 61893 22.83 6200 225 59740 22.03 3 10% 28 5230 225 48200 17.78 17.77 5205 225 48897 18.03 5315 225 47456 17.51
4 15% 28 4370 225 33892 12.51 12.8 4820 225 34769 12.82 4818 225 35500 13.09

## Sumber : Analisa Pengamatan
Dengan hasil dari tabel diatas ternyata untuk campuran beton dengan adanya penambahan ampas tebu mengalami perbedaan kuat tekan terhadap adonan campuran beton normal.
Hasil kuat tekan pada tabel rekapitulasi di atas disajikan dalam bentuk gambar grafik pada masing-masing  hasil  kuat  tekan  berdasarkan  kadar  ampas  tebu  seperti  grafik  pada  gambar dibawah ini.

## Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 14. Grafik Uji Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
Berdasakan data diatas, kita bisa mengetahui perbandingan kuat tekan beton yang sesuai dengan  kandungan  ampas tebu  sebesar  5%,10%15% dalam  28  hari.  Kuat  tekan yang  tertinggi yaitu pada sampel 2 benda uji no 1 kandungan ampas tebu 5%.
Dari  hasil  kuat  tekan  yang  diperoleh  dari  pengujian  semua  benda  uji,  kemudian  dapat diketahui penambahan ampas tebu yang paling optimum dengan cara menarik garis tegak lurus terhadap kuat tekan yang direncanakan yaitu sebesar 22,76 Mpa.
Sumber : Analisa Pengamatan
Gambar 15. Titik Optimum Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
Berdasarkan  grafik  diatas,  untuk  penambahan  ampas  tebu  yang  paling  rendah  yaitu  5% dapat mencapai kuat tekan sebesar 22,76 MPa. Semakin banyak penambahan ampas tebu pada adonan beton  semakin  rendah  pula  nilai kuat  tekan  beton  yang  dihasilakan  berdasarkan  grafik diatas.

## 3.6 Percepatan Perkerasan Beton
Perkerasan beton yang di hasilkan dari ampas tebu dan zat additif sikacim bonding adhesive mampu mempercepat perkerasan dan umur beton yang normalnya membutuhkan waktu 28 hari bisa memadat dengan cepat dalam waktu 7 hari,sehingga proyek bisa di percepat pengerjaanya . Cara  penggunaanya  yaitu  campurkan  200  cc  zat  additif  sikacim  bonding  adhesive  pada  40  kg semen PC atau sekitar 1 zak.
Zat additif sikacim bonding adhesive ini cara kerjanya dengan cara di campurkan ke dalam adonan  beton  sesuai  dengan  komposisi  yang  telah  dianjurkan  pada  untuk  menghasilkan  beton dengan konsistensi tertentu.
Tabel 5. Data Waktu Perkerasan Beton
No. Hari Kadar Ampas Kadar Zat Additif (ml) Waktu Perkerasan Beton (Jam) 1 7 5% 5 42 2 7 10% 5 48 3 7 15% 5 54 4 14 5% 5 84 5 14 10% 5 90 6 14 15% 5 96 7 28 5% 5 168 8 28 10% 5 174 9 28 15% 5 180

## Sumber : Analisa Pengamatan
Berdasakan  data  diatas,  kita  bisa  mengetahui  seberapa  cepat  pengerasan  beton  sesuai dengan  kandungan  ampas  tebu  5%,10%,15%  dalam  7,14  dan  28  hari.  Kecepatan  pengerasan beton yang paling cepat yaitu pada kandungan ampas tebu 5 %.

## 4. KESIMPULAN
Penelitian ini di lakukan di Laboratorium Teknik Sipil Universitas Kadiri dengan hasil tersebut :
1. Dari  hasil  pengujian,  untuk  penambahan  ampas  tebu  dan  zat  additif  sikacim  bonding adhesive pada campuran beton mengalami penurunan kuat tekan pada saat umur 28 hari lebih kecil dari pada campuran beton normal k 300 , masing-masing penambahan kuat tekan beton dengan penambahan ampas tebu yaitu 5% K 229, 10%,K 190, 15%,K 160
2. Penambahan  ampas  tebu  pada  campuran  beton  pada  kadar  5  %  menghasilkan  kuat  tekan beton  rata-rata  K  229,64.  Titik  penambahan  ampas  tebu  pada  kadar  optimum  5% menghasilkan kuat t ekan beton sebesar K 229.
3. Semakin banyak penambahan ampas tebu pada adonan beton semakin rendah pula nilai kuat tekan beton.
4. Dari hasil data di atas dapat di simpulkan bahwa penambahan ampas tebu pada campuran beton tidak di sarankan,karena tidak sesuai dengan kriteria agregat.
5. Semakin banyak kadar ampas tebu yang di gunakan pada campuran beton membuat berat benda uji menjadi semakin ringan dan berwarna kehijauan.
6. Penggunaan zat additif sikacim bonding adhesive dapat mempercepat perkerasan dan umur beton yang umur 28 hari bisa dipercepat 7 hari sehingga pelaksanan proyek bisa dipercepat.

## 5.  SARAN
1. Penambahan ampas tebu sangat berpengaruh terhadap nilai slump yang dipakai.
2. Pada  saat  pembuatan  beton,  ampas  tebu  tidak  di  sarankan  dalam  campuran  adonan pembuatan beton.
3. Penambahan ampas tebu sangat berpengaruh dengan kwalitas beton yang akan digunakan.
4. Pada  penelitian  ini  penambahan  ampas  tebu  sebaiknya  tidak  digunakan  pada  lingkup pekerjaan  perkerasan  jalan,  baik  pada  perkerasan  kaku  maupun  pelebaran  bahu  jalan diperkeras.
5. Maka  dari  itu  masih  banyak  hal  yang  perlu  dilakukan  penelitian  lebih  lanjut  agar  pada campuran beton dengan tambahan ampas tebu dapat digunakan pada ruang lingkup pekerjaan teknik sipil yang lebih luas.
6. Penggunaan zat additif di usahakan kalau dalam keadaan mendesak saja.
7. Untuk  penelitian  selanjutnya  di  arahkan  ke  beton  berpori  dengan  di  tambahkan  lagi  zat additif pengeras beton

## UCAPAN TERIMAKASIH
Dalam penyusunan artikel ini, penulis ucapkan terimakasih kepada dosen pembimbing dan Universitas Kadiri. Penulis berharap agar artikel ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] T. Mulyono, “TEKNOLOGI BETON: Dari Teori Ke Praktek,” no. October 2018, p. 574, 2015.
[2] A.  Y.  Bintoro,  A.  D.  Limantara,  and  S.  Winarto,  “EVALUASI  KEKUATAN CONCBLOCK  DENGAN  AGREGAT  HALUS  DAN  AGREGAT  KASAR  DARI TEMPURUNG KELAPA,” Jurmateks , vol. 1, no. 1, pp. 160–171, 2018.
[3] D. U. Sudarsono, “Rencana Campuran (Mix Design),” p. 1993, 1993.
[4] E.  Siswanto  and  A.  Gunarto,  “PENAMBAHAN  FLY  ASH  DAN  SERAT  SERABUT KELAPA,” Ukarst  J. Univ. Kadiri Ris. Tek. Sipil , vol. 3, no. 1, pp. 56–65, 2019.
[5] M.  M.  Amin,  A.  D.  Limantara,  and  S.  Winarto,  “UJI  LABORATORIUM PEMANFAATAN BIO ENZIM (BIOCONC) SEBAGAI PEREDUKSI SEMEN PADA BATA BETON MUTU A,” Jurmateks , vol. 1, no. 1, pp. 56–65, 2018.
[6] SNI  2847:2013,  “Persyaratan  beton  struktural  untuk  bangunan  gedung,” Badan  Stand. Nas. , 2013.
[7] E. Gardjito, A. I. Candra, and Y. Cahyo, “Pengaruh Penambahan Batu Karang Sebagai Substitusi Agregat Halus Dalampembuatan Paving Block,” UKaRsT , vol. 2, no. 1, p. 35, 2018, doi: 10.30737/ukarst.v2i1.374.
[8] A.  D.  Limantara,  A.  Widodo,  S.  Winarto,  L.  D.  Krisnawati,  and  S.  W.  Mudjanarko, “Optimizing the use of natural gravel Brantas river as normal concrete mixed with quality fc = 19.3 Mpa,” IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci. , vol. 140, no. 1, pp. 1–9, 2018, doi:
10.1088/1755-1315/140/1/012104.
[9] JIS A 1148:2010, “Method of Test for Resistance of Concrete to Freeze and Thawing.” .
[10] R.  B.  Anugraha  and  S.  Mustaza,  “Beton  Ringan dari Campuran Styrofoam  dan Serbuk Gergaji dengan Semen Portland 250, 300 dan 350 kg/m3,” J. Apl. Tek. Sipil , vol. 8, no. 2, p. 57, 2010, doi: 10.12962/j12345678.v8i2.2722.
[11] A.  Iwan  and  E.  Siswanto,  “MENGGUNAKAN  HYDROTON  DAN  MASTER  EASE 5010,” J. CIVILLa , vol. 3, no. 2, pp. 162–165, 2018.
[12] Badan Standardisasi Nasional, “Tata Cara Perhitungan Struktur Beton Untuk Bangunan Gedung. SNI 03-2847-2002,” Bandung Badan Stand. Nas. , p. 251, 2002.
[13] A. I. Candra, E. Gardjito, Y. Cahyo, and G. A. Prasetyo, “Pemanfaatan Limbah Puntung Rokok Filter Sebagai Bahan Campuran Beton Ringan Berpori,” UKaRsT , vol. 3, no. 1, p. 82, 2019, doi: 10.30737/ukarst.v3i1.365.
[14] A. I. Candra and E. Siswanto, “Rekayasa Job Mix Beton Ringan Menggunakan Hydroton Dan Master Ease 5010,” J. CIVILA , vol. 3, no. 2, p. 162, 2018, doi: 10.30736/cvl.v3i2.258.
[15] SNI 2493:2011, “Tata cara pembuatan dan perawatan benda uji beton di laboratorium,”
Badan Stand. Nas. , 2011.
[16] R.  Manuahe et  al. ,  “Kuat Tekan  Beton  Geopolymer Berbahan  Dasar  Abu  Terbang,” J. Sipil Statik , vol. 2, no. 1, pp. 277–282, 2014, doi: 10.5614/jts.2013.20.1.1.
[17] SNI 3402:2008, “Cara uji berat isi beton ringan struktural,” Badan Stand. Nas. , 2008.
[18] A. C. Sembiring and J. J. Saruksuk, “Uji Kuat Tekan Dan Serapan Air Pada Paving Block dengan Bahan Pasir Kasar, Batu Kacang, dn Pasir Halus,” JURITI PRIMA (Junal Ilm. Tek. Ind. Prima) , vol. 1, no. May, 2018, doi: 10.5281/zenodo.1207331.
[19] M.  Mulyati  and  A.  Adman,  “Pengaruh  Penambahan  Cangkang  Kemiri  dan  Sikacim Concrete Additive terhadap Kuat Tekan Beton Normal,” J. Tek. Sipil ITP , vol. 6, no. 2, pp. 38–45, 2019, doi: 10.21063/jts.2019.v602.01.
[20] SNI 1974:2011, “Cara uji kuat tekan beton dengan benda uji silinder,” Badan Stand. Nas. , 2011.
[21] T. P. G. A, Y. C. S. P, S. Winarto, and A. I. Candra, “PERBANDINGAN KEKUATAN BETON  DENGAN  CAMPURAN  DRAMIX  STEEL  FIBER  DAN  TULANGAN WIREMESH PADA RIGID PAVEMENT,” Jurmateks , vol. 1, no. 2, pp. 313–324, 2018.
[22] D.  Hartanto,  Y.  Cahyo,  S.  Winarto,  and  A.  I.  Candra,  “PERENCANAAN  PONDASI TIANG PANCANG PADA GEDUNG SEKRETARIAT DEWAN DPRD KABUPATEN KEDIRI,” Jurmateks , vol. 1, no. 2, pp. 303–312, 2018.